1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 99 
etwa 2 % MnS: in den inneren Teilen, wo die Abkühlung relativ langsam 
vor sich ging, begegnen wir den gewöhnlichen grünen MnS-Krystalliten, 1 
die in einem lichten Glase (nebst etwas Melilithmineral) liegen; die äussere 
sehr schnell erstarrte Rinde dagegen besteht aus einer schmutzigen, 
gelbgrauen oder gelbgrünen, beinahe undurchsichtigen Masse, hie und 
da mit einigen lichten Glasstreifen, mit auskrystallisiertem MnS. 
Wie H. v. Jüptner kürzlich? erörtert hat, kann man für die Ver- 
teilung des Sulphids beim Hochofenprozess (und Martin- samt Bessemer- 
Thomes-Prozess) teils in das flüssige Eisen und teils in die flüssige Silikat- 
lösung Nernst’s bekanntes Verteilungsgesetz beim heterogenen Gleich- 
gewicht anwenden: in zwei angrenzenden Gebieten oder Phasen müssen 
die Koncentrationen jedes Stoffes, der in beiden Gebieten löslich ist, 
bei konstant gehaltener Temperatur in einem konstanten Verhältnis 
stehen (das Gesetz hat in dieser Form nur seine Gültigkeit, wenn der 
gelöste Stoff, also hier das Sulphid, in beiden Lösungsmitteln das gleiche 
Molekulargewicht besitzt). — Ferner hat v. Jüptner den Teilungs- 
koefficienten 
RS in der Silikatlösung 
RS in der Metallüsung 
bei wechselnder Zusammensetzung einerseits der Silikatlösung und andrer- 
seits der Metallösung, quantitativ bestimmt. Die Uberfuhrung des Teilungs- 
gesetzes auf das vorliegende Gebiet wird dadurch etwas beeinflusst, dass 
die Zusammensetzung des in den zwei Phasen aufgelösten Sulphids in 
vielen Fällen etwas verschieden ist, nämlich im Eisen (#e,Mn)S, in den 
Hochofenschlacken (Ca,Mn)S oder gelegentlich (Ca, Mn,re,mg)S-. 
— Bei dem »Stein«-Schmelzen handelt es sich ebenfalls um ein 
heterogenes Gleichgewicht, nämlich zwischen dem flüssigen Sulphid und 
dem flüssigen Silikat, welche (bei gewöhnlichem Druck und Temperatur 
ca. 1 100—1500*) nur bis 24 einem gewissen Grade in einander löslich sind 
(wie z. B. Wasser und Äther). Bei dem »Stein«Schmelzen (in Halbhoch- 
öfen u. s. w.) ist die Mischung zwischen dem schmelzenden Silikat und 
dem schmelzenden Sulphid sehr intim; es darf deswegen angenommen 
werden, dass hier die maximale oder beinahe die maximale Löslichkeit 
der einen Phase in der anderen erreicht ist. — Die Löslichkeit der 
1 Die charakteristisch grüne Farbe der gleichzeitig Mr- und S-führenden Schlacken beruht 
bekanntlich auf dem auskrystallisierten Mangansulphid, MS oder (Mn,R)S. 
2 Stahl und Eisen, 1902, I. 
3 Bei der Überführung der chemisch-physikalischen Gesetze betreffs zweier in einander 
begrenzt löslichen Flüssigkeiten auf das hier vorliegende Gebiet muss übrigens erinnert 
werden, dass das in der Schlacke aufgelöste Sulphid in vielen Fällen nicht identisch 
